用于衡量石料在逐渐增加的荷载下抵抗压碎的能力。 1.承压桶内径 77㎜ 2.承压桶高度70㎜ 3.压头直径 75㎜ 1.将装有试样的试模放到压力机上。注意使压头摆平,对中压板中心。 2.开动压力机,均匀地施加荷载,以500N/s的速率,加压至25kN,稳压5s,以同样的速率卸荷。 3.将试模从压力机上取下,取出试样,以该粒组的下限筛孔过筛(如对4.75㎜~2.36㎜以2.36㎜标准筛过筛)。称取试样的筛余量(m1)和通过量(m2),准确至1g。 (1)用 13.2MM 和 9.5MM 标准筛过筛,取 9.5-13.2MM 的 试样 3 组各 3KG,供试验用。试样宜采用风干石料。 如需加热烘干时, 烘箱温度不应超过 100℃, 烘干的时 间不超过 4 小时,试验前,史料应冷却至室温。 (2)每次试验的石料数量,应满足按下述方法夯击后石料 在试筒内的深度为 10CM。 在金属筒中确定石料的方法: 将石料分三层倒入试筒中, 每 层数量大致相同; 每层都用金属棒的半球面从石料表面上约 50MM 的高度出自由下落,均匀夯击 25 次;最后用金属棒作 为直刮刀将表面刮平;称量量筒中试样的质量 M0。以相同 质量的试样进行压碎值的平行试验。 (1)将试样安放在底版上。 (2)将上面所得试样分三次(每次数量大体相同)倒入试 筒中,每次均将式样表面整平,并用金属棒按上述步骤夯击 25 次,最上层表面应仔细整平。 (3)压柱放入试筒内,注意使压柱摆平,切勿楔挤试筒壁。 (4)实验开始在 10 分钟左右的时间内达到总荷载 400KN,稳压 5S。然后卸荷。 (5)用 2.36MM 筛筛分经压碎的全部试样,可分几次筛分, 均需筛到在 1 分钟内没有明显筛出物为止。 (6)称取通过 2.36MM 筛孔的全部细集料质量 M1。 石料的压碎值 Qa,准确到 0.1%。 Qa=M1/M0*100 式子中:Qa —石料的压碎值(%) M0 —试验前试样的质量(g) M1 —试验后通过 2.36MM 筛孔的细料质量(g) 以俩次平行试验结果的算术平均值作为压碎值的测定值。 粗集料压碎值试验纪录 试验次数 试样质量(g) 试验前试 样质量 M0—— (g) 压碎值 (%) 试验后通过 2.36MM 筛 Qa—— 孔的细料质量 M1——(g)。